( ^1^ ) 



d'avoir lieu quand la matière en fusion renferme une quantité déterminée de 

 bromure de calcium, mais pratiquement la wagnérite est toujours décom- 

 posée par le bromure de sodium, car elle ne peut exister que si le bromure 

 de calcium domine de beaucoup dans le mélange liquide. Ainsi, quand on 

 chauffe une petite quantité de phosphate de chaux dans du bromure de 

 calcium pur, il se change en longues aiguilles brillantes et fines, parfois 

 terminées par une pyramide très allongée, et répondant à la formule 

 CaBr, 'iCaOPhO'. 



» La wagnérite bromée est dédoublée en bromure de calcium et apatite, 

 par le bromure de sodium pur, ou renfermant une petite quantité de bro- 

 mure de calcium; mais, en ajoutant de ce dernier peu à peu, il arrive un 

 moment où la formation de la wagnérite devient possible. D'une part, le 

 bromure calcaire et l'apatite tendent à se combiner pour faire de la wagné- 

 rite; de l'autre, le bromure alcalin tend à séparer cette dernière en apatite 

 bromée et bromure de calcium ; un équilibre s'établit entre ces deux réac- 

 tions inverses et, si le bain en fusion renferme un excès d'apatite, la pro- 

 portion de wagnérite formée variera suivant la quantité de bromure de 

 sodium que contient le mélange. 



» Ainsi, le bromure de calcium pur, chauffé avec une faible quantité de 

 phosphate de chaux ou d'apatite bromée, les change en wagnérite 

 CaBr, 3CaOPhO*; avec plus de phosphate, on n'obtient qu'un mélange 

 de wagnérite et d'apatite, et cette dernière seulement, quand le rapport du 

 poids de phosphate de chaux employé à celui de bromure de calcium dé- 

 passe une certaine valeur limite. Cela lient à ce que, dans le bromure cal- 

 caire en fusion, la wagnérite est dissociée avec formation d'apatite et qu'à 

 chaque température cet équilibre particulier s'établit entre le bromure de 

 calcium et un poids d'apatite bromée déterminé. Si donc le poids de phos- 

 phate de ch lUx employé dépasse cette valeur limite, il cristallisera à l'étal 

 d'apatite. On voit que tout se passe identiquement ici, comme au cas des 

 apalites et wagnérites chlorées. 



» Bromoarséinates de chaux. — En remplaçant dans les opérations pré- 

 cédentes le |)hosphaîe par de l'arséniale de chaux, on obtient des produits 

 cristallisés tout à fait analogues. L'arséniate de chaux fondu avec un excès 

 de bromure de sodium est partiellement décomposé avec formation de bro- 

 mure de calcium et d'arséniate de soude et la masse lavée laisse des 

 prismes hexagonaux transparents et brillants terminés aussi par des pyra- 

 mides à six faces de l'apatite CaBr, 3(3CaO, AzO'). Ce composé s'obtient 

 encore en chauffant de l'arséniale de chaux avec du bromure de calcium. 



